332 Om Hytteproduktet, Sten. 



af Svovlsølvstykkerne forvandlede til Sølv. Maaske der paa 

 disse Hjørner vare nogle yderst korte Traade af Sølv. 



Disse Forsøg forekomme mig at være af megen Interesse 

 med Hensyn til Forklaringen af det omhandlede Fænomen. 

 Man erfarer nemlig, at ved Benyttelsen af det porøse, paa vaad 

 Vei vundne Svovlsølv kan Sølvets Traadform fremkaldes, ved 

 Benyttelsen af forhen smeltet, tæt Svovlsølv derimod ikke 

 eller kun antydningsvis. Det synes derfor, at Forskjellen i 

 Resultatet er at søge i den porøse og tætte Beskaffenhed af 

 Materialet. Porøse Legemer kunne indsuge Grasarter. Det 

 ligger saaledes nær at antage, at Vandstofgassen indsuges af 

 det porøse Svovlsølv, og naar et Parti af dette har optaget 

 saameget af Gasen, at Svovlet dermed fuldstændig kan forbinde 

 sig, vil Dekompositionen foregaa. Man maa antage, at, umiddel- 

 bart efterat denne er fuldført, vil Sølvet og SH en ganske kort 

 Tid være molekulvis fordelte ved Siden af hinanden antagende 

 en fluid Tilstand, hvorpaa begge paa Grund af Svovlvandstoffets 

 Spændkraft baner sig en "Vei efter den mindste Modstandslinie, 

 idet Sølvet derved antager Haarformen. Ifølge Analogi anser 

 jeg det ikke for usandsynligt, at Surstofgasen ved Svovlkobberets 

 Reduktion spiller omtrent en lignende Rolle som Yandstof- 

 gasen ved Svovlsølvets, nemlig at CugS absorberer Surstofgas, 

 indtil det har optaget 20, hvorpaa det reduceres efter den før 

 nævnte Formel: 



Cu2S + 20 = 2Cu + S02 



Den Forøgelse i Volum, der foregaar med Svovlvandstoffet 

 ved Svovlsølvets Reduktion med Vandstof, kan omtrentelig be- 

 stemmes paa følgende Maade. 



1 Gram Svovlsølv indeholder 0.871 Sølv og 0.129 Svovl, 



og har et Volum lig ■=—) = 0.1389 CC, da Svovlsølvets speci- 

 fiske Vægt er lig 7.2. 



